2.

Poglavje 2 se spremeni: (a) zbirna preglednica posebnih metod se nadomesti z naslednjim: „2. POSEBNE METODE – ZBIRNA TABELA Metode Področje uporabe Reagent topna komponenta netopna komponenta št. 1 acetat druga vlakna aceton št. 2 določena proteinska vlakna druga vlakna hipoklorit št. 3 viskoza, bakro ali določena modalna vlakna bombaž ali elastolefin mravljična kislina in cinkov klorid št. 4 poliamid ali najlon določena druga vlakna mravljična kislina, 80 % (m/m) št. 5 acetat triacetat ali elastolefin benzil alkohol št. 6 triacetat ali polilaktid druga vlakna metilenklorid št. 7 določena celulozna vlakna poliester, elastomultiester ali elastolefin žveplova kislina, 75 % (m/m) št. 8 akril, določena modakrilna ali klorovlakna druga vlakna dimetilformamid št. 9 določena klorovlakna druga vlakna ogljikov disulfid/ aceton, 55,5/44,5 v/v št. 10 acetat določena klorovlakna ali elastolefin ledocetna kislina št. 11 svila volna, dlake ali elastolefin žveplova kislina, 75 % (m/m) št. 12 juta vlakna živalskega izvora metoda vsebnosti dušika št. 13 polipropilen določena druga vlakna ksilen št. 14 druga vlakna klorovlakna (homopolimeri iz vinilklorida) ali elastolefin metoda s koncentrirano žveplovo kislino št. 15 klorova vlakna, določena modakrilna vlakna, določena elastanska vlakna, acetat, triacetat druga vlakna cikloheksanon“ (b) Točka 1.2 metode št. 1 se nadomesti z naslednjim: „2. volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), lan (7), konoplja (8), juta (9), abaka (10), alfa (11), kokos (12), žuka (13), ramija (14), sisal (15), bakro (21), modal (22), proteinska vlakna (23), viskoza (25), poliakril (26), poliamid (30) in poliester (34), elastomultiester (45) in elastolefin (46). V nobenem primeru ta metoda ni uporabna za acetatna vlakna, ki so bila deacetatilizirana.“ (c) Točka 1,2 metode št. 2 se nadomesti z naslednjim: „2. bombaž (5), bakro (21), viskoza (25), poliakril (26), klorova vlakna (27), poliamid (30), poliester (34), polipropilen (36), elastan (42) in steklena vlakna (43), elastomultiester (45) in elastolefin (46). Če so v mešanici prisotna različna proteinska vlakna, se z analizo po tej metodi določi njihova skupna količina, ne pa količine posameznih vrst teh vlaken.“ (d) Točka 1.2 metode št. 3 se nadomesti z naslednjim: „2. bombaž (5) in elastolefin (46).“ (e) Točka 5 metode št. 3 se nadomesti z naslednjim: „5. IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV Rezultate se preračuna kot je to opisano v splošnih navodilih. Vrednost ‚d‘ je za bombaž 1,02 in za elastolefin 1,00.“ (f) Točka 1.2 metode št. 4 se nadomesti z naslednjim: „2. volna (1), živalske dlake (2 in 3), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), poliakril (26), klorova vlakna (27), poliester (34), polipropilen (36) ali steklena vlakna (43), elastomultiester (45) in elastolefin (46). Kot je navedeno zgoraj, je metoda uporabna tudi za mešanice z volno, vendar le v primeru, da vsebnost volne ne presega 25 %; v slednjem primeru je potrebno uporabljati metodo št. 2 (raztapljanje volne v raztopini alkalnega natrijevega hipoklorita).“ (g) Točka 1 metode št. 5 se nadomesti z naslednjim: „1. PODROČJE UPORABE Kvantitativna analiza dvokomponentne mešanice, sestavljene iz — acetat (19) in — triacetat (24) in elastolefin (46).“ (h) Metoda št. 6 se spremeni: (i) Točka 1.2 se nadomesti z naslednjim: „2. volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskozan (25), poliakril (26), poliamid (30), poliester (34) in steklena vlakna (43), elastomultiester (45) in elastolefin (46). Opomba Triacetatna vlakna, ki so bila delno hidrolizirana s posebno obdelavo, niso več popolno topljiva v reagentu. V tem primeru ta metoda ni uporabna.“ (ii) Točka 5 se nadomesti z naslednjim: „5. IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV Rezultate se preračuna kot je to opisano v splošnih navodilih. Vrednost ‚d‘ znaša 1,00 razen za poliester, elastomultiester in elastolefin kjer znaša 1,01.“ (i) Točka 1.2 metode št. 7 se nadomesti z naslednjim: „2. poliester (34), elastomultiester (45) in elastolefin (46).“ (j) Točka 1.2 metode št. 8 se nadomesti z naslednjim: „2. volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), poliamid (30) in poliester (34), elastomultiester (45) in elastolefin (46). Metoda je prav tako uporabna za akrilna vlakna in nekatera modakrilna vlakna, ki so barvana s kovinsko kompleksnimi barvili, vendar ne za vlakna, barvana s kromirnimi barvili.“ (k) Točka 1.2 metode št. 10 se nadomesti z naslednjim: „2. določena klorovlakna (27), polivinilklorid, bodisi kloriran ali nekloriran in elastolefin (46).“ (l) Metoda št. 11 se spremeni: (i) Točka 1.2 se nadomesti z naslednjim: „2. volna (1), živalske dlake (2 in 3) in elastolefin (46).“ (ii) Točka 5 se nadomesti z naslednjim: „5. IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV Rezultati se preračunajo kot je to opisano v splošnih navodilih. Vrednost ‚d‘ znaša 0,985 za volno in 1,00 za elastolefin.“ (m) Metoda št. 14 se spremeni: (i) Točka 1.1 se nadomesti z naslednjim: „1. klorovlakna (27) iz homopolimera vinilklorida, bodisi naknadno kloriranega ali nekloriranega, in elastolefin (46) in“ (ii) Točka 2 se nadomesti z naslednjim: „2. PRINCIP Vse sestavine razen klorovlaken ali elastolefina (tj. vlakna, našteta v točki 2 odstavka 1) se odtopi iz mešanice z znano suho maso s koncentrirano žveplovo kislino (relativne gostote 1,84 pri temperaturi 20 °C). Preostanek, ki ga sestavljajo klorovlakna ali elastolefin, se zbere, izpere, osuši in stehta; masa preostanka, po potrebi korigirana, se izrazi kot delež suhe mase mešanice. Delež druge komponente se izračuna iz razlike.“